58 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
— Zufolge der metallurgischen Erfahrung wird das Sulfid unter sonst 
gleichen Bedingungen — in Bezug auf Temperatur, Zusammensetzung 
des Eisens, Basizitát der Schlacken usw. — etwas reichlicher in die Schlacke 
hinübergeführt, wenn CaO z. T. durch MnO ersetzt wird. 
MnS oder (Mn, R)S mag in basischen, MnO-reichen Schlacken bei ge- 
nügend hoher Temperatur in beträchtlicher Menge aufgelóst werden. Bei- 
spielweise hat die Mischerschlacke des Peiner Walzewerks im Monats- 
durchschnitt die folgende Zusammensetzung ! : 
Analyse Nr. 47. 
SiO» CaO MgO Fe 03 Bc InO MnS P305 SO2 
29.76 5 30 0.88 3.86 5.38 33 33 18.93 TL 0.12 
Das Sulfid ist hier als reines MnS berechnet; in der Tat dürfte ein Mischkrystal 
(Mn, R)S vorliegen, wo R (in ziemlich geringer Menge) = Ca und Fe. 
Gelegentlich führen die Mischerschlacken (von den Roheisen-Mischern) 
nicht unwesentlich mehr als 20 %, MnS. 
Um die gegenseitige Löslichkeit von CaS und einem CaO-reinen 
basischen Silikat, (Ca, Mg),SizO19 bei höherer Temperatur zu untersuchen, 
habe ich, mit Assistance von Stud. ing. B. DierricHson, an der Technischen 
Hochschule zu Trondhjem eine Reihe Schmelzversuche ausgeführt. 
Aus SiOs, CaO und MgO wurde zuerst eine etwas größere Quantität, ca. 800 gr., 
Äkermanit (Ca, mg)4Si304 (46 9 0/0 SiOs, 40.6 0/0 CaO, 12.5 0/9 MgO) in elektrischem Graphit- 
tiegelofen zusammengeschmolzen. Reingeriebener Ákermanit wurde dann mit pulverfórmi- 
gem CaS gemischt und ebenfalls in Graphittiegelofen erhitzt. Um Oxydation von CaS so- 
weit als möglich zu vermeiden, wurde oben an den Einwägen etwas Schwefel gestreut. Die 
dargestellten Schmelzprodukte wurden auf S analysiert und ergaben nur eine ganz geringe 
Abnahme von S oder CaS; z. B. von 74 9/9 bis 73 °/9 CaS. Zu jedem Versuch wurden 160 
bis rgo gr. CaS + Silikat eingewogen. Jeder Versuch wurde während 30—45 Minuten 
auf der maximalen Temperatur gehalten; dieselbe wurde mit Wanner-Pyrometer gemefen. 
Versuch Gemisch x Temperatur 
I 25 0/y CaS : qs Akerm Sil. u Eco 
II 5o 9p — : 50 — "Rc Ms rios 
III 73 Yo: 27 — + a) = 47800 
Bei jedem dieser drei Versuche erhielt man eine einheitliche Schmelze; 
ich verweise auf die unten folgende mineralogische Beschreibung (siehe 
die Mikrophotographien Fig. 16 — 18 und 19 a). 
Bei einem vierten Versuch : 
IV 83 %%, CaS : 17 °)) Ákerm.-Sil. 
1 W. Heıke, Die Entschwefelung des Eisens, ihre Gesetze und deren Anwendung. 
Stahl und Eisen, 1913, I, S. 765— 769, 811 — 817. 
